SÉANCE DU 3 MARS 1902. 5^3 



» La chaleur spécifique a été déterminée entre iS^et 100°; dix expé- 

 riences ont fourni des résultats très concordants. Voici les résultats rap- 

 portés à is d'alliage, pour cinq de ces déterminations : 



o , 1 I 83 



0,1187 



o,ii85 } Moyenne : o, I i85 



o, I i83 



o, I 189 



» En retranchant de la chaleur spécifique de l'alliage les chaleurs spéci- 

 fiques du silicium et du fer dans les mêmes intervalles de température, on 

 peut en déduire, d'après la loi de Regnault sur la chaleur spécifique des 

 alliages, la chaleur spécifique du vanadium. On trouve ainsi pour i^, 

 comme valeur moyenne entre i5" et 100°, o,i258, soit pour la chaleur 

 atomique 0,1 258 x 5i =6,4- 



» Alurninium-vanadium. — Ce produit, qui avait figuré à l'Exposition, 

 a été préparé par la mélhocie indiquée par l'un de nous à M. Guillet (' ), 

 méthode qui lui a permis de préparer commodément un grand nombre 

 de combinaisons cristallisées de métaux avec l'aluminium. 



» La combinaison bien cristallisée se présente en grandes lamelles très 

 brillantes, rappelant tout à fait l'oligiste micacé. Elle reste comme résidu, 

 quand on traite par l'acide chlorhydriquc étendu l'alliage d'aluminium et 

 de vanadium. 



» Les cristaux soumis à l'analyse ont donné les valeurs suivantes : 



Pour 100. 



^.T j- ( 6-, 82 ) 



Vanadium '' Moyenne 67,87 



Aluminium 32,81 



roc, 68 



)) Le nombre de l'aluminium est un peu fort, par suite de la difficulté de 

 séparer complètement l'acide vanadique de l'alumine. 

 » La combinaison Al Va donne les valeurs suivantes : 



Vanadium 65,52 



Aluminium 34,47 



se rapprochant de celles fournies par l'analyse précédente, de sorte que la 

 combinaison cristallisée paraît correspondre à la formule Al Va. 



(') Comptes rendus, t. CXXXII, p. 11 12. 



